522 DES COMBINAISONS 
la densité de la cymophane du Brésil : les deux déterminations 
sont donc identiques. 
Pour établir d’une manière plus complète encore l'identité de 
mes cristaux avec les cristaux naturels, j'en ai fait une analyse sur 
08,704 de poudre broyée dans un mortier d’acier et purifiée par 
l'acide chlorhydrique. Elle a été chauffée pendant deux heures au 
rouge naissant, dans un creuset de platine, avec 5 grammes de 
sulfate de potasse additionnés d’acide sulfurique pur. Après l’at- 
taque, la matière s’est dissoute complétement dans l'eau. La li- 
queur a été précipitée par l'ammoniaque : on a obtenu un préci- 
pité volumineux, qui a été redissous sur le filtre même dans l'acide 
chlorhydrique. La liqueur chlorhydrique à été traitée par la po- 
tasse en excès, qui a tout redissous, sauf quelques flocons d'oxyde 
de fer. On a filtré : la liqueur alcaline a été étendue d’eau et sou- 
mise à une ébullition prolongée pour en séparer la glucime par le 
procédé de Gmelin. La glucine obtenue a été filtrée et lavée : après 
l'avoir calcinée et pesée, je l'ai redissoute dans un acide, et J'ai 
constaté qu'elle se redissolvait complétement dans le carbonate 
d’ammoniaque. 
L'alumine a été séparée de la liqueur alcaline au moyen de 
l'acide chlorhydrique et du sulfhydrate d’ammoniaque. 
En résumé, les 08,704 de. matière cristalline ont donné, 
sur 100 : 
AMD 2 000 2 me 2 ele cata D à chebne ie Me GE Se DO: OUT ETS 80 ,25 
Gien. HOL, CIRE ARE AUS, TOME TEA, LE 20 ,03 
Oxyde deHtorr CL ns REMRN Ve Anne 0 ,14 
100 ,42 
Ces proportions concordent exactement avec celles qui corres- 
pondent à la formule : 
APO*. GIO 
qui donne : 
